— WW — 
säurehaltigem Theeröl allein imprägnirter Schwellen. Die aus 
Frankfurt a. M. erhaltenen Schwellen waren vor dem Impräg- 
niren gedämpft worden, so auch die mit Zinkchlorid unter Zu- 
satz von carbolsäurehaltigem Theeröl imprägnirten Schwellen, 
die ich von der Firma Jul. Rütgers erhielt. Ausserdem sandte 
mir aber die Firma Jul. Rütgers auch mit carbolsäurehaltigem 
Theeröl allein imprägnirte Schwellen, welche somit trocken und 
zwar nach dem zuvor geschilderten Verfahren imprägnirt wor- 
den waren, und endlich auch noch eine mit carbolsäurehaltigem 
Theeröl allein imprägnirte Schwelle, bei welcher ein anderes 
Verfahren in Anwendung kam. Dieses letzte Verfahren unter- 
scheidet sich von dem früheren, wie mir von der Firma Jul. 
Rütgers in gefälligster Weise mitgetheilt wird, dadurch, dass 
das Holz in dem Imprägnirungscylinder selbst einen neuen 
Trocknungsprocess durchmacht, bei welchem es „im luftver- 
dünnten Raume, in einem Bade der Imprägnirungsflüssigkeit, 
einer Temperatur ausgesetzt wird, bei welcher das Wasser, 
entsprechend der angewandten Luftverdünnung, siedet“. „Weil 
die Temperatur wegen des luftverdünnten Raumes“, heisst es 
in der Mittheilung weiter, „eine, gegenüber der gewöhnlichen 
Trockentemperatur, viel niedrigere sein kann, so tritt keinerlei 
nachtheilige Einwirkung auf die Holzfaser oder gar eine Zer- 
störung derselben ein.“ Bei der Ausführung dieses Verfahrens 
werden die Hölzer in grösseren Mengen in den Imprägnirungs- 
kessel auf eisernen Wagen eingefahren, der Imprägnirungskessel 
geschlossen und unter Anwendung der Luftpumpe so weit 
mit Imprägnirungsflüssigkeit gefüllt, dass die Hölzer ganz ein- 
getaucht sind und nur ein Raum für die durch Evacuirung veran- 
lasste Dampfentwicklung verbleibt. Die Imprägnirungsflüssigkeit 
im Imprägnirungskessel wird durch einen Dampf-Heizapparat 
(Röhrenschlange) in der gewünschten Temperatur unterhalten. 
Diese Temperatur hätte diejenigen Höhe zu erreichen, welche 
dem Siedepunkt des Wassers bei der gegebenen Luftverdünnung 
entspricht. So müsste bei einer Luftverdünnung von 14,86 cm 
Quecksilber die Flüssigkeit 60° C, bei einer Luftverdünnung 
von 11,74 cm Quecksilber 55° C aufweisen. „Die bei dieser 
Temperatur aus dem Holzsaft sich entwickelnden Dämpfe wer- 
den durch die Luftpumpe abgesogen und können in einen Con- 
densor geführt und dort verdichtet werden.“ Durch einen 
Vorversuch wird ermittelt, wie viel Wasser das zu imprägnirende 
RP EEE VE > 
u ri 
